실시 예 1 , 비 교예 1 , 2 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 에 대하 여 , CuK α 선 을 사용 한 X 선 회절 ( XRD ) 측정 을 실시 하 였 다 . XRD 측정 에 는 , 리가 쿠 제조 RINT UltimaIII 을 사용 하 였 다 . 그 결과 를 도 3 에 나타낸다 . 도 3 에 나타내 는 바 와 같이 , Li 4 P 2 S 6 조성 의 결정 인 비 교예 2 에서 는 , 32 °≤ 2 θ ≤ 33 ° 의 범위 에서 메인 피크 가 관측 되 었 다 . 이 피크 의 반치 폭 은 0 . 20 ° 이 었 다 . 또 , 비 교예 1 에서 도 , 32 °≤ 2 θ ≤ 33 ° 의 범위 에서 피크 가 관측 되 어 , 약간 의 결정 성 을 갖 는 것 이 확인 되 었 다 . 이 피크 의 반치 폭 은 0 . 64 ° 였 다 . 이 에 대하 여 , 실시 예 1 에서 는 32 °≤ 2 θ ≤ 33 ° 의 범위 및 기타 범위 에서 피크 는 관측 되 지 않 았 다 . 이것 은 , 실시 예 1 에서 는 P - P 결합 을 갖 는 단체 인 을 사용 하 였 기 때문 에 , 비 교예 1 에 비해 P - P 결합 을 갖 는 P 2 S 6 4 - 구조 가 형성 되 기 쉬워졌 기 때문 인 것 으로 생각 된다 .